492 ANALYSE DES SUBSTANCES MINÉRALES 



régale, puis on étend d'eau, après avoir ajouté de l'acide tar- 

 trique. Dans le liquide filtré on fait passer un courant d'hydro- 

 gène sulfuré en saturant peu à peu et incomplètement par de 

 l'ammoniaque. 



Les sulfures précipités sont mis en digestion dans le sulfure 

 d'ammonium; la solution obtenue est reprécipitée par l'acide 

 chlorhydrique. Après lavage, on redissout les sulfures dans une 

 eau régale très chlorhydrique, on évapore doucement pour 

 chasser tout l'acide azotique, on étend d'eau après addition 

 d'acide tartrique. Un courant de gaz sulfureux précipite : or et 

 tellure. 



Les deux éléments sont séparés par l'acide azotique, qui ne 

 dissout que le tellure à l'état d'acide tellureux. 



On évapore à sec avec de l'acide sulfurique, on reprend par 

 l'acide chlorhydrique étendu et l'on réduit finalement par 

 l'acide sulfureux pour précipiter et doser le tellure. 



Remarque. — Le dosage du tellure et des métaux précieux 

 dans le tellure natif ou les tellurures simples d'or et d'argent 

 se fait très simplement en attaquant par l'acide azotique, qui 

 laisse l'or seul inaltéré. 



Après avoir chassé l'excès d'acide azotique par évaporation 

 et repris par l'eau on précipite et dose l'argent par l'acide chlorhy- 

 drique ; on évapore avec un excès de cet acide et un peu d'acide 

 sulfurique, afin d'éliminer tout l'acide azotique, puis on étend 

 d'eau chlorhydrique et on précipite le tellure à l'aide du gaz 

 sulfureux. 



